## Analisa Kandungan Proksimat Biobriket Berbahan Baku Limbah Cangkang Sawit Di Kabupaten Paser Kalimantan Timur
Analysis of Proximate Content of Biobriquettes Made from Palm Shell Waste in Paser Regency East Kalimantan
Meita Rezki Vegatama 1* , Eka Megawati 1 , Yuniarti 1 , Arief Adhiksana 2
* Email: m.r.vegatama@gmail.com
1 Program Studi Pengolahan Minyak dan Gas, Sekolah Tinggi Teknologi Migas
2 Program Studi Teknik Kimia, Politeknik Negeri Samarinda Diterima: 8 Januari 2024 / Disetujui: 30 April 2024

## ABSTRAK
Kebutuhan energi dalam bentuk bahan bakar di Indonesia saat ini terus meningkat seiring dengan terus bertambahnya kebutuhan tidak hanya di rumah tangga namun juga di dunia Industri. Kebutuhan bahan bakar ini tidak hanya pada bahan bakar minyak dan gas namun juga bahan bakar padat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisa proksimat biobriket berbahan baku cangkang sawit yang ada di Kalimantan Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan variasi konsentrasi perekat yaitu 10% dan 5% dari bahan baku. Teknik analisis data kuantitif digunakan dalam  penelitian  ini,  yaitu  mengolah  hasil  penelitian  yang  didapat  dan  menginterpretasikan  dalam bentuk  angka  dan  grafik  dari  hasil  penelitian  yang  diperoleh.  Adapaun  hasil  yang  diperoleh  dari penelitian ini adalah terpenuhinya nilai kalor sesuai standar SNI dari kedua sampel yang digunakan yaitu 5102,07 kal/g pada sampel A1 dan pada sampel A2 sebesar 5329,84 kal/g.
Kata Kunci: Biobriket, Cangkang Sawit, Proksimat

## ABSTRACT
The need for energy in the form of fuel in Indonesia is currently continuing to increase along with the increasing demand not only in households but also in the industrial world. This fuel requirement is not only  oil  and  gas  but  also  solid  fuel.  This  research  aims  to  determine  the  proximate  analysis  of biobriquettes made from palm kernel shells in East Kalimantan. The method used in this research is experimental  research  with  variations  in  adhesive  concentration,  namely  10%  and  5%  of  the  raw material.  Quantitative  data  analysis  techniques  are  used  in  this  research,  namely  processing  the research results obtained and interpreting the research results obtained in the form of numbers and graphs. The results obtained from this research are that the calorific value according to SNI standards for the two samples used is 5102.07 cal/g in sample A1 and in sample A2 it is 5329.84 cal/g.
Keywords : Biobriquettes, Palm Shells, Proximate
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## A. PENDAHULUAN
Kebutuhan  energi  dalam  bentuk bahan  bakar  di  Indonesia  saat  ini  terus meningkat seiring dengan terus bertambahnya  kebutuhan  tidak  hanya  di rumah  tangga  namun  juga  di  dunia Industri. Kebutuhan bahan bakar ini tidak
hanya  pada  bahan  bakar  minyak  dan  gas namun  juga  bahan  bakar  padat.  Atas kebutuhan diatas, maka dari itu salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah mengefisienkan pemanfaatan energi dengan  pembuatan  arang  briket  yang digunakan  sebagai  bahan  bakar  alternatif
untuk  menggantikan  bahan  bakar  minyak dan gas dalam kegiatan industri dan rumah tangga.
Biobriket  merupakan  salah  satu energi  yang dicanangkan oleh pemerintah sebagai  energi  baru  terbarukan,  dimana biobriket  juga  emrupakan  energi  yang dapat  digunakan  secara  berkelanjutan. Pemanfaatan  energi  baru  terbarukan harapannya dapat dimulai dari masyarakat yang  memanfaatkan  energi  berskala  kecil sehingga  dapat  menjaga  lingkungan, mendukung  pembangunan  berkelanjutan, dan mendukung ketahanan energi nasional, (Di et al ., 2020).
Biomassa merupakan bahan organik yang dihasilkan melalui proses fotosintesis oleh  mataharu.  Butir-butir  hijau  daun (chlorophyll) yang bekerja sebagai sel-sel surya,  menyerap  energi  matahari  dan mengkonversi  karbon  dioksida  (CO2) dengan air menjadi suatu senyawa karbon, hidrogen,  dan  oksigen.  Komponen  kimia (lignoselulosa) utama biomassa terdiri dari selulosa,  hemiselulosa  dan  lignin.  Ketiga komponen  tersebut  akan  terdekomposisi pada suhu tertentu melalui proses
karbonisasi (pengarangan). Menurut (Nurhilal, 2017)
hemiselulosa  akan  terdekomposisi  pada suhu 200-300°C, selulosa pada suhu 300- 400°C  dan  lignin  pada  suhu  400-500°C
Ketiga  komponen  tersebut  berpengaruh terhadap  nilai  kalor  biomassa,  semakin banyak  komponen  yang  terdekomposisi maka  nilai  kalornya  semakin  meningkat pula.
Biomassa campuran dalam pembuatan  biobriket  yang  telah  banyak dikembangkan  adalah  tempurung  kelapa, sabut  kelapa,  cangkang  biji  karet,  limbah bambu,  ampas  aren,  ampas  tebu  dan cangkang  kelapa  sawit.  Biobriket  atau briket  bioarang  merupakan  bahan  bakar yang berbentuk padatan dan untuk saat ini menjadi bahan bakar alternatif yang dapat untuk  dikembangkan  secara  besar  dalam waktu  yang  relatif  cukup  singkat  dan murah (Moeksin et al ., 2017b).
Briket  arang  merupakan  salah  satu penyelamat  energi  di  skala  industry  dan rumah  tangga  yang  dapat  digunakan sebagai  pengganti  bhan  bakar  padat  yang tidak  dapat  diperbaharui  seperti  batubara. Briket merupakan bentuk energi terbarukan dari biomassa yang berasal dari tumbuhan  atau  tanaman  yang  saat  ini sangat  banyak  tersedia  di  lingkungan, salah  satunya  adalah  limbah  cangkang sawit.  Kalimantan  merupakan  salah  satu pulau  dengan  penghasil  sawit  terbesar  di Indonesia. Kalimantan Barat salah satunya, menjadi provinsi dengan rencana perluasan  perkebunan  Kelapa  Sawit
terbesar  yang  mencapai  5,02  juta  hektar (Kahariayadi et  al .,  2016),  tak  ubahnya dengan  Kalimantan  Timur  yang  memliki lahan sawit hingga lebih dari 1juta Ha.
Limbah  cangkang  kelapa  sawit berwarna hitam coklat keabuan, berbentuk oval  tidak  beraturan,  dan  memiliki kekerasan  yang  cukup  tinggi.  Cangkang kelapa sawit memiliki kandungan senyawa kimia  yang  banyak,  yang  tersusun  dari lignin dan selulosa. Cangkang kelapa sawit merupakan biomassa lignoselulosa yangterdiri atas campuran polimer karbohidrat  (selulosa  dan  hemi  selulosa, lignin, zat ekstratip dan abu).
Cangkang  kelapa  sawit  merupakan salah satu  bahan baku dari sekian banyak limbah  biomassa  yang  dapat  digunakan dalam  pembuatan  biobriket.  Cangkang sawit sebagai bahan baku dalam penlitian ini akan dianalisa proksimat untuk  dilihat kandungan yang ada didalamnya.
Dari satu ton kelapa sawit, dihasilkan  sekitar  6%  limbah  cangkang sawit  atau  sekitar  144  kg,  banyaknya limbah  ini  menjadi  salah  satu  urgensi mengapa  cangkang  sawit  harus  diolah menjadi  bahan  yang  lebih  bermanfaat, salah  satunya  adalah  dengan  mengolah menjadi  biobriket.  Selain  itu,  kebutuhan abhan bakar padat  yang meningkat dalam dunia  industri  membuat  biobriket  dapat
menjadi  solusi  sebagai  energi  alternatif penggunaan  bahan  bakar  padat  lainnya yaitu  batubara.  Pada  penelitian  yang sebelumnya  dilakukan  oleh  (Moeksin et al ., 2017b) menyatakan bahwa pembuatan biobriket  dari  bahan  baku  tempurung kelapa  sawit  memiliki  nilai  kalor  yang cukup  besar  setelah  dicampur  dengan cangkang  biji  karet,  oleh  karena  itu dilakukan  penelitian  ini  dengan  tujuan untuk  mengetahui  analisa  proksimat  pada bagian  cangkang  kelapa  sawitnya  saja khususnya  di  daerah  Kalimantan  timur sebagai  provinsi  dengan  salah  satu  lahan sawit  terbesar  di  Indonesia  jika  diolah menjadi  biobriket.  Adapun  rumusan masalah  dalam  penelitian  ini  adalah bagaimana hasil analisa kandungan proksimat biobriket berbahan baku limbah cangkang  sawit  di  Kabupaten  Paser Kalimantan  Timur.  Maka  berdasar  atas latar belakang diatas, penulis mengangkat judul penelitian  yaitu Analisa Kandungan Proksimat  Biobriket  Berbahan  Baku Limbah  Cangkang  Sawit  Di  Kabupaten Paser Kalimantan Timur

## B. METODE PENELITIAN

## 1. Jenis dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen, yaitu melihat analisa proksimat  dari  dua  sampel  limbah cangkang  sawit  yang  digunakan  dalam
pembuatan biobriket. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di  Laboratorium  Kimia dan Pengolahan  Sekolah  Tinggi  Teknologi Migas  Balikpapan  dan  Laboratorium Kimia  Analitik  Jurusan  Perkebunan Politeknik  Pertanian  Negeri  Samarinda. Penelitian ini berjalan selama lebih kurang tiga  bulan,  sejak  bulan  Juni  hingga September 2023.

## 2. Tahap Penelitian
Cangkang  kelapa  sawit  diperoleh dari salah satu perkebunan kelapa sawit di Kecamatan  Long  Ikis  Kabupaten  Paser Provinsi  Kalimantan  Timur.  Cangkang kelapa  sawit  yang  diperoleh,  dikurangi kadar airnya dengan melakukan penjemuran selama dua hari dibawah sinar matahari. Cangkang sawit sebelum penjemuran  diketahui  beratnya  sebesar
3,81 Kg dan setelah penjemuran ditimbang  kembali  dan  diperoleh  berat cangkang sawit hanya sisa 3,54 Kg, hal ini menunjukkan terjadi penyusutan kadar air sekitar 0,27 Kg atau sekitar 270 gram.
Pembuatan biobriket diawali dengan melakukan  karbonisasi pada bahan baku yang  ada.  Karbonisasi  atau  yang  biasa juga disebut dengan pengarangan dilakukan  dengan  furnace  pada  suhu 600°C    dalam  waktu  60  menit,  sampai
menjadi arang. Setelah dilakukan pengarangan, lalu arang biomassa dihaluskan  menggunakan  ayakan  100 mesh  lalu  dicampur  dengan  perekat dengan konsentrasi 10% dan 5%, (Arbi et al ., n.d.).
Adapun  perekat  yang  digunakan adalah  tepung  tapioka,  dimana  tapioca merupakan  salah  satu  perekat  berbahan organic,  yang memiliki tingkat kerapatan yang  tinggi,  mudah  ditemukan,  dan  juga harganya  lebih  murah,  dan  hanya  sedikit menurunkan  nilai  kalor  dibandingkan dengan  nilai  kalor  yang  terkandung didalamnya, (Moeksin et al ., 2017a).
Setelah di rekatkan, briket kemudian  masing-masing  di  cetak  dan kembali di oven untuk mengurangi kadar air dari perekat yang digunakan pada suhu 50°C  dalam  waktu  1  jam.  Setelah  itu dilakukan  proses  analisa  proksimat, dengan  dilakukan  untuk  menentukan kadar air, kadar abu, kadar zat terbang dan nilai kalor.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dibawah  ini  adalah  tabel  hasil  uji karakteristik  Analisa  proksimat  dari cangkang  kelapa  sawit  dengan  lokasi Kecamatan  Long  Ikis  Kabupaten  Paser Provinsi Kalimantan Timur
Tabel 1. Hasil Karakteristik Analisa Proksimat
Berdasarkan  hasil  analisa  diatas terlihat  bahwa  kadar  air  pada  sampel  A1 belum memenuhi persyaratan standar SNI biobriket,  sedangkan  pada  sampel  A2 sudah memenuhi  standar SNI  yaitu ≤8%. Pada  Analisa  proksimat  kadar  abu,  juga terlihat abhwa sampel A1 belum memnuhi standar SNI yaitu ≤8%, Dimana kadar abu yang  diperoleh  berada  diangka  9,575%. Pada  sampel  A2  terlihat  bahwa  angka  uji yang dihasilkan sebesar 7,931% dan angka ini  telah  memenuhi  standar  SNI  untuk penentuan  kadar  abu.  Hasil  Analisa berikutnya  adalah  pengujian  kadar  zat terbang,  dimana  untuk  uji  ini  angka maksimal  dari  SNI  yaitu  sebesar  15%.
Pada  sampel  A1  didapatkan  hasil  sebesar 14,738% dan sampel A2 sebesar 12,814%, dari  ekdua  sampel  yang  dilakukan pengujian,  terlihat  bahwa  keduanya  telah memenuhi  standar  SNI  yaitu  maksimal 15%. Terakhir yaitu pengujian nilai kalor, dimana  sampel  A1  dan  sampel  A2  juga telah memenuhi standar SNI yaitu sebesar minimal  5000  kal/g,  dimana  sampel  A1 memeiliki  nilai  kalor  sebesar  5102,07 kal/g  dan  sampel  A2  sebesar  5329,84 kal/g.
Adapun  hasil  analisa  proksimat kadar air, kadar abu, kadar zat terbang dan nilai  kalor  disajikan  dalam  gambar dibawah ini.
Gambar 1. Hasil Analisa Proksimat Kadar
Air
Gambar 2. Hasil Analisa Proksimat Kadar
Abu 10,756 7,75 8 0 2 4 6 8 10 12 A1 A2 SNI Kadar Air (%) 9,575 7,931 8 0 2 4 6 8 10 12 A1 A2 SNI Kadar Abu (%)
Sampel Kadar Air (%) Kadar Abu (%) Kadar Zat Terbang (%) Nilai Kalor (kal/ g) A1: Perekat 10% 10,756 9,575 14,738 5102,07 A2: Perekat 5% 7,750 7,931 12,814 5329,84 SNI ≤ 8 ≤ 8 ≤ 15 Min 5000
Gambar 3. Hasil Analisa Proksimat Kadar
Zat Terbang Gambar 4. Variasi Komposisi Terhadap Nilai Kalor
Dari hasil uji proksimat pada tabel 3 diatas, dapat terlihat bahwa kadar air pada sampel A1 masih belum memenuhi standar persyaratan dari SNI yaitu nilai amksimal 8% Dimana diperoleh angka hasil Analisa sebesar 10,756%, sedangkan pada sampel A2 terlihat bahwa telah memenuhi standar SNI  yaitu  7,75%.  Hal  ini  disebabkan karena  besarnya  jumlah  konsentrasi eprekat  yang  mengandung  air  lebih  besar pada  sampel  A1,  dimana  diketahui  pada sampel  A1  jumlah  perekat  lebih  besar daripada sampel A2, yaitu 10% komposisi. Kadar  air  dalam  briket  biorang  sangat berpengaruh  terhadap  nilai  kalor  dan proses penyalaan suatu bahan bakar briket. Kadar  air  mempengaruhi  kualitas  briket yang dihasilkan. Semakin rendah kadar air, semakin tinggi nilai kalor briket sebaliknya semakin tinggi kadar air, akan menyebabkan  penurunan  terhadap  nilai kalor, (Anizar et al ., 2020).
Kadar abu yaitu jumlah residu yang ada pada briket tidak yang terbakar setelah
dilakukan pemanasan di furnace pada suhu 600°C.  Kadar  abu  yang  ada  pada  briket mempengaruhi efesiensi pembakaran briket saat digunakan, (Arbi et al ., n.d.).
Untuk  nilai  kadar  abu,  berdasarkan grafik  diatas  diketahui  bahwa  pada biobriket dari kedua sampel salah satunya masih  belum  memenuhi  standar,  yaitu sampel  A1  pada  penggunaan  perekat dengan konsentrasi 10%. Sedangkan untuk sampel  A2  telah  memenuhi  standar  SNI yaitu  kurang  dari  8%  sebesar  7,931%. Kadar  abu  merupakan  jumlah  zat  residu anorganik  yang  didapat  dalam  proses pengabuan  suatu  produk,  residu  tersebut berupa zat – zat mineral yang tidak hilang selama proses pembakaran.
Menurut (Nurhilal
& Sri
Suryaningsih,  2018),  kadar  abu  akan mempengaruhi  kualitas  dari  briket  yang dihasilkan, semakin tinggi kadar abu briket maka  semakin  kurang  baik  kualitas  dari briket  tersebut,  karena  kadar  abu  yang tinggi dapat menurunkan nilai kalor briket.
14,738 12,814 15 11 12 13 14 15 16 A1 A2 SNI Kadar Zat Terbang (%) 5102,07 5329,84 5000 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 A1 A2 SNI Nilai Kalor (cal/g)
Pada  kadar  zat  terbang  (volatile matter), dari  grafik diatas  dapat  diketahui bahwa  bahwa  kadar  zat  terbang  memiliki nilai hasil pengujian yang telah memenuhi standar SNI yaitu dibawah 15%. Kadar zat terbang  yang  memenuhi  standar  ini disebabkan  oleh  tingginya  suhu  yang digunakan saat karbonisasi. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nurhilal & Sri  Suryaningsih,  2018)  bahwa  kadar  zat terbang akan semakin kecil jika dilakukan proses  pirolisa  atau  pengarangan  dengan suhu yang tinggi. Untuk kadar zat terbang, berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa kadar  zat  terbang  ( voleattile  matter )  juga dipengaruhi oleh kadar air.
Kadar air yang tinggi akan menghasilkan  kadar  zat  terbang  yang tinggi  pula.  Dengan  tingginya  kadar  zat terbang  akan  menurunkan  kualitas  briket karena  dengan  banyaknya  zat  terbang, maka  kandungan  karbon  semakin  kecil, dengan kecilnya kandungan karbon mengakibatkan nilai kalor semakin rendah serta  akan  menimbulkan  banyaknya  asap yang dihasilkan dari pembakarannya.
Nilai kalor menjadi parameter mutu penting  bagi  briket  sebagai  bahan  bakar padat.  Analisa  proksimat  Nilai  kalor adalah  pengujian  yang  sama  pentinganya dengan  pengjuian  lainnya,  pentingnya penentuan  nilai  kalor  untuk  diketahui
dalam pembuatan briket, guna mengetahui jumlah  nilai  panas  pembakaran  yang dihasilkan  oleh  biobriket  itu  sendiri, (Nurhilal  &  Sri  Suryaningsih,  2018). Semakin tinggi nilai kalor yang dihasilkan oleh  bahan  bakar  briket,  maka  akan semakin  baik  pula  kualitasnya.  Semakin kurang  campuran  perekatnya  karena adanya  kandungan  air  didalamnya,  maka akan  semakin  tinggi  nilai  kalornya, (Anizar et  al .,  2020).  Tinggi  atau rendahnya  nilai  kalor  dipengaruhi  oleh tinggi rendahnya nilai karbon terikat dalam briket tersebut, semakin tinggi nilai karbon terikatnya, maka semakin tinggi juga nilai kalor  yang  dihasilkan.  Nilai  kalor  juga dipengaruhi  oleh  kadar  air  dan  kadar  abu yang ada dalam biobriket, semakin rendah kadar air dan kadar abu dalam briket arang maka akan meningkatkan nilai kalor briket arang  yang  dihasilkan.  Sesuai  dengan pernyataan  (Thoha & Fajrin, 2010) bahwa nilai kalor dipengaruhi oleh kadar air dan kadar abu yang ada pada biobriket, apabila semakin  tinggi  kadar  air  dan  kadar  abu, maka  nilai  kalor  yang  dihasilkan  rendah. Nilai  kalor  yang  dihasilkan  dari  biobriket sampel  A1  dan  A2  ,  keduanya  telah memenuhi  Standar  Briket  Nasional  yaitu minimal 5000 kal/g.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan analisa diatas maka, dapat ditarik kesimpulan  bahwa  analisa  kandungan proksimat biobriket berbahan baku limbah cangkang  sawit  di  Kabupaten  Paser Kalimantan  Timur  memiliki  nilai  kalor yang  telah  memenuhi  standar  SNI  yaitu >5000  kal/g.  Sama  halnya  dengan  kadar zat terbang yang keduanya telah memenuhi  standar  SNI  yaitu  dibawah 15%, hanya pada kadar air dan kadar abu yang  salah  satu  sampel  masih  belum memenuhi  standar  SNI.  Diharapkan  agar penelitian  selanjutnya  dapat  membahas tentang variasi perekat yang berbeda, baik dari  bahan  perekat  maupun  jumlah konsentrasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Anizar,  H.,  Sribudiani,  E.,  &  Somadona,  S.
(2020). Pengaruh Bahan Perekat
Tapioka  Dan  Sagu  Terhadap  Kualitas
Briket  Arang  Kulit  Buah  Nipah. Perennial, 16(1), 11–17. Arbi, Y., CIVED, M. I.-,  & 2018, undefined. (n.d.).  Pemanfaatan  Limbah  Cangkang Kelapa  Sawit  Menjadi  Briket  Arang Sebagai Bahan Bakar Alternatif. Ejournal.Unp.Ac.Id,  5(4).  Retrieved December 5, 2023, Di, E., Literatur Review, I.: Ridlo, R., Hakim,
A.,  Tengah,  P.  J.,  Sekretaris,  T.  W., Riset, J., Dem, K., Sekretariat, I., Bina, K., Jl, W. H., Soebrantas, K. 12, & Riau, P.  (2020).  Model  Energi  Indonesia, Tinjauan  Potensi  Energi  Terbarukan untuk  Ketahanan  Energi  di  Indonesia: Sebuah  Ulasan.  Jurnal  Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(1).
Kahariayadi,  A.,  Kahariayadi,  A.,  Setyawati, D.,  haida,  N.,  Diba,  F.,  & Roslinda,  E.
(2016). Kualitas Arang Briket Berdasarkan  Persentase  Arang  Batang Kelapa  Sawit  (Elaeis  Guineensis  Jacq) Dan  Arang  Kayu  Laban  (Vitex
Pubescens Vahl). Jurnal Hutan Lestari, 3(4), 561–568.
Moeksin,  R.,  Ade,  K.  G.  S.,  Pratama,  A.,  & Tyani,  D.  R.  (2017a).  Cangkang  Biji Karet. Jurnal Teknik Kimia, 23(3), 146– 156.
Moeksin, R., Ade, K., Pratama, A.,  & Tyani,
D.  R.  (2017b).  Pembuatan  Briket
Biorang Dari Campuran Limbah Tempurung Kelapa Sawit Dan Cangkang  Biji  Karet.  In  Jurnal  Teknik Kimia (Vol. 23, Issue 3). Nurhilal,  O.  (2017).  Karakterisasi  Biobriket Campuran Serbuk Kayu Dan Tempurung  Kelapa.  In  Jurnal  Material dan  Energi  Indonesia  (Vol.  07,  Issue 02).
Nurhilal,  O.,  &  Sri  Suryaningsih,  D.  (2018).
Pengaruh  Komposisi  Campuran  Sabut dan  Tempurung  Kelapa  terhadap  Nilai
Kalor Biobriket dengan Perekat Molase.
JIIF  (Jurnal  Ilmu  Dan  Inovasi  Fisika), 2(1), 8–14.
Riset,  B.,  Standardisasi,  D.,  &  Medan,  I. (2013).  Karakterisasi  Dan  Identifikasi Gugus  Fungsi  Dari  Karbon  Cangkang Kelapa Sawit Dengan Metode Methano- Pyrolysis Characterization And Identification  Of  Functional  Group  Of Palm Shell Carbon By Using Methano- Pyrolysis Method Zainal Abidin
Nasution  dan  Siti  Masriani  Rambe.  In
Jurnal  Dinamika  Penelitian  Industri (Vol. 24, Issue 2).
Thoha,  M.  Y.,  &  Fajrin,  D.  E.  (2010).
Pembuatan Briket Arang dari Daun Jati dengan  Sagu  Aren  Sebagai  Pengikat. Jurnal Teknik Kimia, 17(1), 34–43.